38 THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 



par le changement de la température, les modifications 

 les plus importantes et les plus profondes. Nous savons 

 aussi que les anomalies des alliages riches en fer sont 

 extrêmement marquées, alors que celles des alliages 

 voisins du nickel sont difficilement appréciables. Ainsi, 

 tandis que les additions de nickel au fer successivement 

 poussées jusqu'à 30 pour 100 nous amènent, à travers 

 toutes les anomalies des alliages irréversibles, jusqu'à 

 celles des premiers alliages réversibles, une même ad- 

 dition de fer au nickel fait à peine apparaître les pre- 

 mières traces d'une anomalie négative de dilatation \ 



Cette simple remarque nous conduit à chercher dans 

 les transformations du fer la cause principale des 

 anomalies de ses alliages avec le nickel ; et cette pre- 

 mière indication de la nature des phénomènes étudiés 

 prend immédiatement un sens plus précis si nous en 

 rapprochons la constatation, faite par M. Osmond, d'une 

 réelle continuité entre les propriétés du fer et celles 

 des aciers au nickel, par l'abaissement progressif de la 

 région de transformation, par l'apparition de l'irréver- 

 sibilité, et par la réunion en une seule des deux trans- 

 formations qui, dans le fer pur, se produisent séparé- 

 ment aux points A3 et A^^. 



Un autre argument en faveur de cette même idée 

 nous est fourni par les aciers au manganèse très bien 

 étudiés notamment par M. Hadfield '. Ce dernier métal 



' Voir Archives, 4, t. XV, p. 257. 



^ Si, comme il a été dit précédemment (note p. 32), les anoma- 

 lies élastique et de dilatation devancent un peu au refroidisse- 

 ment l'apparition du magnétisme, c'est qu'évidemment les points 

 As et A;f ne sont pas entièrement réunis. 



^ Voir aussi L. Guillet, Aciers au manganèse (Bulletin de la 

 Société d'encouragement, t. Cil, p. 421, octobre 1903). 



